SÉANCE DU 26 FÉVRIER I906. 479 



Surface rugueuse, métal oxydé incom[)lè'^ nent ; 3 rainures ou fentes 

 peu symétriques, allant presque jusqu'à ''e:,;trémi té. 

 Patine de teinte grise, cassure oxydée terne (friable). 



Analyse. 



Sn 11,4 



Gu 67 , 3 



Fe traces 



L'existence d'une pointe d'arme en cuivre dénote une époque ancienne; 

 le fer n'ayant pas tardé à remplacer le cuivre dans la fabrication des armes 

 dans les temps historiques proprement dits. 



D'après son aspect, cette pointe semble avoir été fabriquée en tordant 

 violemment une lame de S""" à 4'"'" d'épaisseur. La torsion a eu pour effet 

 de développer 3 fissures de la base au sommet, convergeant vers le même 

 point que la jonction des deux extrémités de la lame tordue. 



Cette pointe de javelot n'a donc pas été fabriquée par moulage, mais par 

 la torsion d'une lame de bronze ; ce qui semble représenter une grande 

 antiquité, la pratique du moulage ayant dû se répandre de bonne heure. 



III. — Objets de plomb. 



1. Cuboïde métallique : trois dimensions, 25"""; 23°"°; 20™™; arêtes 

 mousses. 



Au centre d'une des six faces, enfoncement circulaire (trace de support?) 

 Plomb pur industriellement. 



2. LiTH.VRGE FONDUE avcc de la craie et un peu de sable. 



Prisme de couleur ocreuse, très lourd. Madère facile à pulvériser, à cas- 

 sure conchoïdale. Soluble, avec faible résidu, dans l'acide nitrique faible» 



Analyse. 



Pour 100. 



Plomb 74,68 74,29 



Silice 2,35 2,67 



Oxyde de fer 1,27 o , 98 



Chaux 2,89 3,12 



Chlore 1 , 96 



GO» 4,99 



Eau i,3i (àiio°) 



Magnésie o,5i 



89,96 



Oxygène el divers 10, o4 



